4 Salli Paloheimo und Kaisu Rokio. (LIV 



verschieden bei verschiedenen Kondensatoren; in einem Falle 

 ergab sich sogar eine Verminderung. Bei hoher Temperatur 

 trät bei zwei untersuchten Kondensatoren eine plötzliche 

 Abnahme der Kapacität ein, und nach langer Zeit, nachdem 

 der Kondensator wieder abgekiihlt war, hatte die Kapacität 

 noch nicht ihren urspriinglichen Wert zuriick erlangt. 



2. Die Kondensatoren und die Untérsuchungsmethode. 



Die vier Kondensatoren bauten wir so, dass wechselweise 

 ein Blått Stanniolpapier und eine Schicht des isolierenden 

 Mediums auf einander gelegt wurden; die letzteren waren 

 um etwa 1 em schmäler und 3 cm länger als die ersteren, so 

 dass das Dielektrikum an beiden Seiten um 0,5 cm ausser- 

 halb dem Stanniolblatte reichte. An beiden Enden ragten 

 die Stanniolblätter wechselweise aus ausserhalb der dielek- 

 trischen Schichten, wurden leitend mit einander verbunden 

 und bildeten so die beiden Pole des Kondensators. Die An- 

 zahl und Grösse der isolierenden Schichten der verschiedenen 

 Kondensatoren waren die folgenden: 



Die auf einander gelegten Schichten jedes Kondensators 

 wurden zwischen zwei stark gefirnissten Holzbrettern von 

 passender Grösse gelegt und mit Schrauben stark an einander 

 gepresst. Dabei gelang es jedoch nicht alle Luft vollkommen 

 wegzutreiben, was offenbar etwas verschlechternd auf die 

 Eigenschaften der Kondensatoren einwirkte. Beim Taffet- 

 kondensator wurden zuerst einfache Schichten des Zeugs 

 gebraucht. Der so entstandene Kondensator hielt aber keine 

 Ladung bei sich, was wohl daher kam, dass winzig kleine 

 Löcher und im Zeuge befindliche kleine Körner von leiten- 



